6So ACADÉMIE UKS SCIENCES. 



Cl tslaii.r colorés aicc le brun Bisntarcl^. — Les ciislaux de siilfiile de polassium 

 obtenus sur une lame de verre ou dans un ciistallisoir, sont tabulaires, très aplatis 

 suivant ^^'(010) et limités latéralement par des faces très étroites des zones pg^ 

 et h^ g'. On observe : i° des cristaux poljcliroïques dont le maximum d'absorption a 

 lieu suivant «g., a° des cristaux dont la teinte la jjlus foncée est suivant rij,; 3° des 

 cristaux, de beaucoup les plus nombreux, présentant une division en quatre secteurs, 

 plus i>u moins nets, sépaiés par les diagonales de la face d'aplatissement ^' (010). 

 Les deux secteurs, qui correspondent à la base /j{001), montrent la coloration la 

 plus intense suivant /(^,, alors qu'avec les deux autres ayant pour base /i'(lOO), le 

 maximum d'absorption a lieu suivant ii/,. 



Deux cas peuvent alors se présenter : i° l'orientation optique est la même dans tout 

 le cristal; cela est léalisé quand la coloration est très faible et les secteurs correspon- 

 dant à /('(lOO) sont en général un peu plus pâles que les deux autres; 2° les deux 

 soites de secteurs ont une orientation optique différente, les directions /r, font entre 

 elles un angle de 90° et le maximum d'absorption se fait dans les quatre i-ecleui-s 

 suivant /i... 



Crislaux colorés par le rouge ponceaa. — Les cristaux de sulfate de potas- 

 sium colorés par ce corps sont [)olycliroïques et présentent, comme avec le brun Bis- 

 marck, une division en quatre secteurs; deux de couleur orange, correspondant à la 

 base p (001 ), ont la teinte la plus foncée suivant «„, alors que dans les deux autres le 

 maximum d'absorption se fait suivant «,, (rose suivant ;i^,, rose violacé ou incolore 

 suivant iif.). 



D'autres matières colorantes, comme la safranine, la plios])lnne, colorent les cristaux 

 de sulfate de potassium. Les sulfates de rubidium, de tliallium ( ' ) se colorent aussi, 

 surtout ce dernier, et donnent des résultais semblables à ceux obtenus avec le sulfate 

 de potasse quant au procédé de s) ncristallisalion. 



Tous ces faits inalleudiis peiivenl être expliqués en adiuetlant que les 

 particules ciistallines de brun Bismarck, substance très biréfringente et très 

 polycliroïque, s'orientent sur les cristaux de sulfate de potassium pendant 

 l'accroissement de ces derniers, de manière que les axes principaux d'élas- 

 ticité optique des deux corps coïncident. Mais sur les faces de la zone 

 /»^' (001) (010) en voie d'accroissement, elles prennent une position telle 

 que la direction de leur plus grand indice de réfraction j>„ est parallèle 

 à celle du plus petit indice rip des particules cristallines orientées sur les 

 faces de la zone A'^' ( 1 00) (010). 



La production de secteurs à allongement optique difTérent est due à ce 

 que le brun Bismarck, très biréfringent par rapport au sulfate de potas- 

 sium, peut masquer plus ou tnoins les propriétés optiques des cristaux de ce 

 dernier s'il existe en quantité suffisante. On voit même sur certains cris- 



(') W G.UJBEiiT, ISiill. Soc.fr. Minéral., t. XWlll, 1903, p. i83. 



